(77 ) 
» 1° Suivant la longueur du cylindre : 
d—t 6 a 
42,247 36,38 —0,00000158.97 
23,638 27,08 —0,00000140.28 
» 2° Suivant la largeur du cylindre : 
t —t û ot 
46,322 39,26 —0,00000121.23 
21,739 26,97 —0,00000104.25 
» Pour chacune de ces deux directions on conclut de ces nombres la 
valeur du coefficient linéaire lorsque ô = 4o degrés, ainsi que sa variation 
Aa. 
49 
lin. à Ag 
Eao Ag joo = — 0500000166.25 2 =— 2.01 
(2) a", = —0,00000122.25 130 
8 = 40° : ; A9 
» Enfin pour obtenir la dilatation linéaire moyenne, qui est le tiers de 
la dilatation cubique, on peut remarquer que tout étant symétrique nor- 
malement à la direction de la compression, c'est-à-dire à l'axe du cylindre, 
il convient de prendre, comme dans le cas d’un cristal symétrique autour 
2.22 + t 
= 
229 . . . . . 
d'un axe, , ce qui donne pour la valeur de la dilatation linéaire 
moyenne de l’iodure d'argent précipité et comprimé, c'est-à-dire à l'état 
amorphe, 
lin. CL Ax __ ch 
BRIE 7 0,00000187 5 = 1.6. 
» On avait trouvé antérieurement pour la même substance préalable- 
ment fondue, c’est-à-dire à l’état cristallin, 
lin 
hi. me ES 
a fo = — 0,000001 39 a” 1.4 
» Si l’on tient compte des incertitudes inévitables des expériences, il 
paraîtra sans doute légitime de conclure de ces nouvelles observations, 
qu'à l’état amorphe aussi bien qu’à l'état cristallin résultant de la fusion, 
l'iodure d’argent possède au même degré la propriété de se contracter lors- 
qu'on l’échauffe. 
» J'ajouterai, comme confirmation de ces résultats, qu'un second cylindre 
102.. 
